60 Geza Zemplen. 



Einige Konstanten für liy drati sierte Zellulosen.') 



Bezeichnung der Zellulose 



Wasser- 

 gehalt 



/o 



Kupfer- 

 zahl 



Hydrat- 

 kupfer 



(Alkali- 

 oxyd) 



Kupfer 



Viskosität 



nach nach nach 



24 Stundenl48 Ständen I 7 Tagen 



Baumwolle 1 Stunde mit 

 20*"oiger Natronlauge kalt 

 mercerisiert ^) 



Dasselbe 



Verbandwatte mit 207oiger 

 Natronlauge mercerisiert, 

 abgepreßt und in Stöpsel- 

 flasche 6 Monate aufbe- 

 wahrt'-) 



Verbandwatte ebenso behan- 

 delt und 2 Jahre aufbe- 

 wahrt-) 



Baumwolle mit 257oiger 

 Natronlauge getränkt und 

 in offener Schale 9 Stunden 

 auf 90—100" erhitzt Dabei 

 geht die größere Hälfte in 

 natronlösliche Azid- oder 

 Oxyzellulose über . . . . 



Kunstseide (Kupferseide) der 

 Vereinigten Glanzstoff- 

 fabriken Elberfeld vom 

 Jahre 1911 



Dieselbe vom Jahre 1907 . . 



Viskoseseide von Gross <(■ 

 Bevan vom Jahre 1904 



4-6'' 

 60« 



4-6« 



— 2-6« 



1-63« 



3-0« 

 3-5« 



2-9« 



wolle den hohen Wassergehalt an, wird durch Jod gebläut und durch F'arb- 

 stoffe leichter angefärl)t; aber diese Veränderung ist rein physikalischer 

 und so oberflächlicher Art, daß die Viskosität nicht darunter leidet. Erst 

 durch andauernde Laugenwirkung tritt eine tief eingreifende, anscheinend 

 chemische Veränderung- ein, die sich bei ziemlich gleicher Wasseraufnahme- 

 fähigkeit und Kupferzahl in der gewaltig gesunkenen Viskosität äußert. 

 Noch stärker vollzieht sich diese Veränderung durch Erhitzen der Baum- 

 wolle mit den starken Laugen auf 90 — lOO", wobei die Faser völlig zer- 

 fällt (aber in den Trümmern die faserige Struktur noch erkennen läßt) 

 und die größere Hälfte in alkalilösliche Azid- bzw. Oxyzellulose übergeht. 

 Auf Grund dieser Beobachtungen schlägt H. Ost^) vor, den Namen Hydrat- 



*) H. Ost, Die Viskosität der Zelluloselösungen. Zeitschr. f. angewandte Chemie. 

 24. 1892—1896 (1911). 



^) Die Proben waren mit Lauge, dann mit Wasser sorgfältig ausgewaschen und 

 an der Luft getrocknet. 



^) H. Ost, F. Westhof und L. Gessner, Zellstoffviskose und Stärkeviskose. Liehig?, 

 Annalen. 382. 354 (1911); Die Viskosität der Zelluloselösungen. Zeitschr. f. angewandte 

 Chemie. 24. 1892-1896 (1911). 



